36 
Heinrich JLüdtke: Über die Eigenschaften 
k Vogel») an Spiegeln durch Drücken mit einem Finger künst 
lieh Risse erzeugte und dann an den Rändern dieser Risse 
Spuren einer krystallinischen Struktur unterm Mikroskop he- 
obachtet hat, so beweist dies über die ursprüngliche Natur 
und Struktur des Spiegelsilbers wenig, da ein Druck, der bis 
zur Erzeugung von Rissen geht, die Natur des Metalls na¬ 
türlich bedeutend verändert 1 2 ). 
Aus allen diesen Versuchen kann man den Schluss 
ziehen, dass das* Spiegelsilber ein äusserst empfindlicher 
Körper ist und hierin vollständig den näher untersuchten 
allotropen Silbermodifikationen gleicht. Die oben mitgeteilte 
Beobachtung der freiwilligen Widerstandsabnahme mancher 
Spiegelsorten mit der Zeit kann daher nur beobachtet werden, 
wenn man alles vermeidet, was die Natur des Spiegelsilbers 
modificiert. Alle Verfahren, wie die Abscheidung von Silber 
durch Aldehyd, bei denen eine Erwärmung der Versilberungs¬ 
flüssigkeit notwendig ist, liefern daher bereits modificiertes 
Silber. Bei dem Verfahren von - Martin erhielt ich Silber, 
das keine Widerstandsabnahme zeigte. Dabei wird aber auch 
eine durch Salpetersäure invertierte Rohrzuckerlösung benutzt; 
es kommen also Spuren von Salpetersäure in die Versilberungs¬ 
flüssigkeit. Die Salpetersäure war ausserdem nicht absolut 
chlorfrei, wie die chemische Untersuchung ergab. Es ist also 
klar, dass das so erhaltene Silber schon bedeutend verändert 
sein musste. Ähnlich liegen die Verhältnisse bei der einen 
Liebigschen Methode. Wie oben gezeigt, veränderte der von 
mir benutzte Milchzucker ebenfalls in einiger Zeit bedeutend 
den Widerstand von ursprünglich allotropem Spiegelsilber. 
Also liess sich auch bei dieser Methode nicht erwarten, dass 
sich bei derselben Silber abscheidet, dessen Widerstand ab¬ 
nimmt. Dasselbe gilt von allen Methoden, bei denen die 
Zusammensetzung der Lösungen kompliciert ist, wobei leicht 
das eine oder andere Material nicht ganz rein ist. Man er¬ 
hält dann Silber, das schon mehr oder weniger umgewandelt 
und dementsprechend mit verschiedenen Farben durchsichtig 
1) H. Vogel: Pogg. Ann. 117, p. 331: 1862. 
2) Ueber die Einwirkung des Druckes auf die Metalle siehe auch 
Faraday: Phil. Trans. London 117, p. 145: 1857. 
